44 NILSON O. PETTERSSON, OM BERYLLIUMS SPECIFIKA VÄRME. 



omständigheterna deremot motstår hvarje inverkan af denna för- 

 ening, beslöto vi oss för, att medelst natrium framställa metallen 

 ur chlorberyllium i kärl af jern, så mycket hellre, som äfven 

 natrium lemnar det sist nämna oangripet. 



För ändamålet utborrades i svarf ett hål af 35 m.m. dia- 

 meter och 130 m.m. djup i ett cylindriskt stångjernsstycke af 

 65 m.m. diameter, hvars öfre del afsvarfvades, så att den blef 

 något konisk. Härtill svarade en konisk ursvarfning af 15 m.m. 

 djup i det öfvergripande lock af massivt jern, hvarmed jern- 

 cylinderns hålighet genom en 40 m.m. lång gängad tapp kunde 

 tillslutas. I denna jerncylinder infördes nu en afpassad mängd 

 chlorberyllium och ofvanpå detsamma ett omsorgsfullt rengjordt 

 stycke natrium, som genom smältning af metallen under petro- 

 leum i ett glasrör blifvit formad, så att den passade som en 

 piston i cylinderns hålighet. Derpå påskrufvades det förut 

 uppvärmda locket, som på detta sätt lufttätt tillslöt jern- 

 kärlet, hvilket slutligen upphettades ända till rödglödgning i en 

 vindugn. Efter reaktionens förlopp fann man det bildade kok- 

 saltet, isynnerhet i dess öfre skikter, genomdraget af idel små 

 kristaller af berylliummetall; dessutom förefanns det ringa öfver- 

 skott af natriummetall som tillsatts oförändradt och förorsakade 

 vid massans behandling med vatten en liflig gasutveckling. Redan 

 af gasens lukt märktes, att den var i ringa mån förorenad af 

 fosforväte, hvilket genom dess reaktion på silfvernitrat ock be- 

 kräftades. Jernkärlets väggar syntes emellertid vara oangripna; 

 men då vid ett annat försök en flera timmar ihållande hvit- 

 glödgningshetta användes, befunnos det då begagnade jernkärlets 

 väggar något flutna och dess undre del fylld med chlornatrium 

 och en metallegering af 4,3 8 7 eg. v. under det att ofvanpå kok- 

 saltet ett obetydligt aggregat af serdeles stora prismatiska kri- 

 staller hade bildat sig af berylliummetall af eg. v. 1,9 i. Vid 

 hvitglödgningstemperatur legerar sig alltså beryllium med jern. 



Den på nämnda sätt erhållna berylliummetallen utgjordes 

 af stålgrå, stundom för blotta ögat tydliga prismatiska kristaller, 

 merendels dock dentritiska aggregat och tunna flittror; äfven 



